322 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On voit que si l'on admet comme limite élastique", la valeur de l'effort 

 correspondant à l'apparition, sous un grossissement de 200 diamètres, des 

 premières slip-bands, cette limite élastique, dans un même grain, dépend 

 de la direction de l'effort et peut varier dans le cas qui nous occupe dans 

 d'assez grandes limites, et, en la mesurant avec précision, comme il vient 

 d'être dit, on arrive à des valeurs beaucoup plus faibles qu'on ne pouvait 

 penser. 



Sur chaque face de l'éprouvette, les slip-bands étaient dirigées sensible- 

 ment suivant les bissectrices des axes de nd ri tiques. 



Si l'on a affaire, non pas à un grain isolé, mais à un conglomérat de grains 

 diversement orientés, comme sont tous les métaux et alliages industriels, 

 on voit toute la complexité du phénomène de déformation, la propagation 

 des déformations dépendant à la fois de la direction interne de l'effort et de 

 l'orientation des grains rencontrés. 11 faut donc être extrêmement prudent 

 quand on affirme que la limite élastique en un point a été dépassée ou non. 



Recuit. — L'éprouvette ayant subi la compression de 6oo k s a élé ensuite recuite dans 

 du charbon de bois pendant 3 heures à 8oo" ± 5". Après repolissage, l'attaque à la solu- 

 tion bouillante de persulfate d'ammonium a montré, dans toute la région primitivement 

 déformée, l'existence d'un grand nombre de grains d'orientation variée et présentant 

 de nombreuses macles. Le recuit après déformation a donc provoqué la naissance 

 de nouveaux, grains maclés, fait bien connu (Osmond, Ewing et Rosenhain, tleyn, 

 Cliarpv, etc.). D'après Ewing, la déformation sérail même une condition nécessaire à 

 la cristallisation par recuit; cependant, sur certaines faces de l'éprouvette, les nouveaux 

 cristaux semblent dépasser la limite des slip-bands primitives; il y aurait propagation 

 de la cristallisation dans la région non déformée, fait signalé par Humphrey sur des 

 lames de plomb recuites après pliage ('). On constate également une recristallisation 

 dans les angles de base de l'éprouvette, mais, dans ces régions, il a très bien pu se 

 produire des déformations par flexion en raison de défauts d'ajustage de l'éprouvette. 



Le nombre des grains formés par unité de volume est plus grand dans la partie 

 supérieure de l'éprouvette où la pression unitaire a élé plus forte et l'on peut dire que 

 la grosseur des grains formés croît en raison inverse de la pression supportée, mais il 

 serait illusoire de la chiffrer même d'une façon approximative; ce n'est que lorsque 

 l'on a affaire à un grand nombre de grains sensiblement égaux que l'on peut être tenté 

 de se livrer à une telle opération en évaluant le nombre de grains contenus dans un 

 espace donné. 



On voit que dans le cas qui nous occupe, le recuit après déformation 



(') Osmoîsd et CutTAUD (Rei\ de Met., t. 111, 1906, p. 678) avaient également cons- 

 taté que par recuit entre A 2 et A 3 ou au-dessous de A 2 d'un cristal de fer ayant subi la 

 pression d'une aiguille sur une face, il se formait dans un anneau autour du point 

 d'impact de petits grains nouveaux d'orientation quelconque. 



